SUR LE POIDS SPECIFIQIE DES CORPS SOLIDES. 187 



pr6cedente, que le maximum d'erreur a craindre ne 

 doit pas atteindre le 4 e . chiffre decimal; c'est-a-dire 

 qu'il doit etre moindre que 0, 0001. 



En faisant, sur le sens des erreurs e, e', <? et?' , 

 toutes les hypotheses possibles, on reconnalt egalement 

 que la limite d'erreur qui vient d'etre indiqu^e n'est 

 jamais atteinte. Le plus ordinairement la valeur de e 

 atteint a peine 0, 00001. 



Les determinations que j'ai faites plusieurs fois de 

 suite , a plusieurs jours d'intervalle , sur la meme sub- 

 stance, prise au mfime etat, prouvent que la pre- 

 miere de ces limites d'erreur doit souvent d^passer la 

 realite. 



C'est pour cette raison que j'ai conserve , dans tous 

 les resultats qui vont suivre , le 5*. chiffre decimal. 



J'ai toujours eu soin , lorsque j'ai op6r£ sur plusieurs 

 lames d'une meme substance , de les prendre dans une 

 meme barre , s'il s'agissait de matieres difficilement 

 fusibles, comme le fer , l'acier, le verre , le cuivre , le 

 bronze, lelaiton,etc. , ou deles obtenir par une meme 

 coulee, s'il s'agissait de matieres faciles a fondre, 

 plomb, zinc, antimoine , etc. 



J'ai eu soin egalement, apres avoir effectue" les de- 

 terminations, de m'assurer, en reduisant toutes les 

 plaques en limaille, qu'il ne s'y trouvait pas de cavites 

 interieures dont la presence aurait eu pour effet de 

 diminuer d'une raaniere notable le poids specifique 

 reel. J'ai considere comme nuls tous les resultats ob- 

 tenus avec les plaques dans lesquelles il se trouvait de 

 pareilles cavites. • 



Voici maintenant les resultats oblenus. 



